397 



Interessant war es nun, daß die Schmelzen 1 bis 3 (Taf. XX), 

 also von bis 12,5 °/o Mg2 SiCU, beim Abkühlen, weit unter dunkler 

 Rotglut, völlig zu Pulver zerfielen, eine Erscheinung, die bei 

 felithreichen Klinken unter dem Namen „Zerrieseln" bekannt ist. 

 Diese Pulver erwiesen sich unter dem Mikroskop als durchgängig 

 kristallin. Die Kristallsplitter zeigten eine überaus kräftige 

 Spaltbarkeit in der Auslöschungsrichtung, die bei zunehmendem 

 MgO-Gehalt sich etwas verringerte. Die Spaltrichtung ist zugleich 

 die Richtung der kleineren optischen Elastizität. Ferner stellte 

 es sich heraus, daß mit zunehmendem MgO-Gehalt die Doppel- 

 brechung sich erhöhte. Auffallend ist die Ähnlichkeit der 

 Schmelze 1 mit dem Feiith, sodaß wohl anzunehmeu ist. daß 

 das Klinkermaterial wirklich mit dem Orthosilikat des Calciums 

 identisch ist. 



DieSchmelze 4 (Taf XX) — (18,75%Mg 2 Si0 4 ) zerrieselte 

 nur unvollkommen unter Zurücklassung haselnußgroßer Stücke. 

 Das abgerieselte Pulver war dem der vorigen Schmelzen analog. 

 Dünnschliffe der nicht abgerieselten Stücke zeigten eine glasige 

 Grundmasse mit kristallinen Ausscheidungen. Letztere finden sich 

 als rechteckige, seltener sechseckige Schnitte, mit gerader Aus- 

 löschung, die sich in sechs bis acht Strahlen um verschiedene 

 Kristallisationszentren anordnen, und schließlich große Rechtecke 

 mit Diagonalen und Mittelsenkrechten bilden. Vereinzelt fanden 

 sich typische Feiithkörner als Kristallisationszentren, an denen 

 es leicht festzustellen war, daß die Licht- und Doppelbrechung 

 des Feiith hinter den anderen Ausscheidungen zurückbleibt. 



Die übrigen Schmelzen mit mehr als 25°/o Mg2 SiCU 

 rieselten nicht mehr ab. 



Die Schmelze 5 1 ) (Taf. XX) — (25% Mg* SiCh) besteht 

 aus einer Glasbasis, in der kleine stabförmige Kriställchen sich in 

 gestrickten Formen ausgeschieden haben. Anscheinend indes zwei 

 Mineralarten, die dieses Maschenwerk bilden. Innerhalb dieser ge- 

 strickten Formen heben sich einzelne größere stab-oderschnurförmige 

 Ausscheidungen heraus, die öfters sich zu Dreieckformen ver- 

 einigen. Diese Stäbe bestehen aus einer Reihe gleich orientierter 

 Kriställchen von dem schwächer doppelbrechenden Körper, welche 

 unter wechselnden Winkeln von zeitweise nebeneinander liegenden, 

 ebenfalls gleich orientierten Kristallstäbchen des stärker doppel- 

 brechenden Minerals durchschnitten werden. Infolge der Winzig- 

 keit der Einzelindividuen ließen sich keine genaueren optischen 

 Merkmale feststellen. 



x ) Die Schmelzen 5 — 17 sind bei gekreuzten Nicols in 70facher 

 linearer Vergrößerung aufgenommen und die Aufnahmen für die 

 Wiedergabe auf 2 jz verkleinert. 



